SÉANCE DU 17 JUILLET 1911. " iSg 



Le Tableau qui suil résume les plus caractéristiques parmi les expé- 

 riences spéciales faites en vue de connaître les variations des barres forgées 

 à chaud. Les trois dernières colonnes renferment respectivement les allon- 

 gements AL des barres entre les deux mesures de leur dilatation, les 

 valeurs, en microns par mètre et par degré, de leurs dilatabilités vraies 

 à 20°, déduites d'expériences faites entre o'' et 38°, enfin le quotient de la 

 variation de la dilatabilité par l'allongement. Pour les barres 6 et 7, ra- 

 botées ou retracées entre les mesures, les AL sont inconnus. 



N" Nickel 



d'ordre pour 100. Tiailement. 



oo,2 



( Forgée à chaud. 



( 4.536 jours à la tempér. ambiante. 



Forgée à chaud. 1,21 j 



35,5 { Ecroûtée, i5o heures à 100°, 4820 jours ) ._ ., > 0,0016 



J >^ J [ 65 1,02 l ' 



f temp. amb. ) ) 



Forgée à chaud. 1,18 



3... 35,5 < Ecroùtée, 4oheures à i5o°, refroidie en ) ,,„ ,, > 0,0020 



- • . / / n • , r ob I , 3 I ^ 



•jo jours a 40", 4802]. tenip. ami). ) ) 



1,67 



I . 



l^orgée à chaud, 55 heures à 100°, i 



„„ „ 1 i5o heures à 60°. \ 1 „ 



3o,3 (ru ■ „ i' -J- 9 • !■ 0,0018 



02 heures a 100° retroidie en ~i jours ,, o 



, . - . p- . Il 04 1 , 7^ 



jusqu a 23°, 4oi5 jours temp. amb. ) 



Trempée; 55 heures à 100°, 187 heures ) „,, 1 



3o,6 / a 60°. ) ' o,oo2.:l 



( 4564 jours temp. amb. 26 i,42 I 



Trempée; 55 heures à 100, iSg heures 

 à 60°. 

 35,5 • 479 heures à 60°, 856 heures à 40°, | , 



/ Ôgojours temp. amb, rabotée en H. i 

 ; 4'45 joii''s temp. amb. i,32 



Forgée à chaud, 66 heures à 100°. i ,3o 



... 

 l 739 heuresà 60", refroidieen 102 jours ) 



7... 35,5 ! jusqu'à 25°; rabotée en H; 320 jours - i,35 



j temp. amb. ) 



! 4i 43 jours temp. amb. i,33 



„ , r, ( Forgée à chaud. 7,33 



j 108 heures à 100°, 4496 j. temp. amb. 2 7,47 



L'examen des nombres du Tableau montre que l'étuvage ou le simple 

 repos à la température ambiante relève la dilatation de l'invar forgé ou 



